auf die Modificationsänderung des Boracits. 



113 



Ähnliches bieten die Rhombendodekaederschliffe 

 dar. Aussen nach einer natürlichen Fläche geführte Schnitte 

 erweisen sich einheitlich. Sie treffen nur ein Individuum. Die 

 negative Mittellinie steht senkrecht zur Platte und die Ebene 

 der optischen Axe senkrecht zu der Würfelkante, welche von 

 der Schlifffläche abgestumpft wird. Bei der Erhitzung wird 

 die Doppelbrechung gegen 285° sehr bedeutend geringer. 

 Vorher schon ändern sich, wie übrigens auch bei den anderen 

 Schliffen die Polarisationstöne in ihrer Farbe, verbleiben aber 

 hoch, während erst gegen 285°, wie gesagt, eine kräftige 

 Erniedrigung der Doppelbrechung eintritt. Diese schwache 

 Doppelbrechung blieb im ganzen Verlauf der bis gegen 400° 

 durchgeführten Erhitzung erhalten. Wie vor dem Erwärmen 

 geht auch bei hoher Temperatur die Richtung ■ grösserer 

 optischer Elasticität in der Platte der vom Schliff gerade 

 abgestumpften Würfelkante parallel, doch wurde öfter etwas 

 fleckige und streifige Auslöschung auf den in hoher Hitze 

 befindlichen Platten bemerkt. 



Fig. 6. Fig. 7. 



Schliffe nach dem Rhombendodekaeder, die mehr aus dem 

 Inneren der Krystalle stammen, zeigen eine ganze Reihe von 

 Individuen. Wird der Schnitt z. B. parallel der Würfelkante 

 von Individuum 1, Fig. 1, geführt, so erscheint dies in der 

 Schliffmitte (Fig. 6) mit einem Flächenantheil senkrecht zur 

 negativen Mittellinie, während die darüber und darunter 

 lagernden Randtheile den Individuen 3 und 9 angehören, die 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1900. Bd. II. 8 



